Allgemeine cliemische Laboratoriumstecliuik. 9 



Metalle und deren Verl)induni>en, nainentlicli leicht reduzierbare Metalloxyde, 

 sind ganz vom Glühen in Platintiegeln auszuschlielUui, so z. B. alle Silber-, 

 Blei-, Zinn-, Wismut-, Arsen- und Antimonverbindungen , ebenso alle 

 Substanzen, die Chlor, Brom, Jod, Schwefel oder Phosphor abgeben können. 

 Ein häufiges Reinigen der Tiegel durch Abreiben mit feinkörnigem See- 

 sand, der aus rundgerollten, nicht scharfkantigen Teilchen besteht, trägt 

 wesentlich zur Erhaltung der Platingeräte bei, weil auf diese Weise jedesmal 

 die etwa gebildete Legierung von ihrer Oberfläche entfernt wird.i) 



Das Löten von Platingefäßen geschieht mit Gold. Der Schmelzpunkt 

 des Platins liegt bei 174.")". 



5. Iridium. 



Auch aus reinem Iridium, dessen Schmelzpunkt noch ca. 600° höher liegt 

 als der des Platins und das früher als unverarbeitbar galt, werden neuerdings 

 Rohre und schalen- oder kastenförmige Gefäße in den verschiedensten Dimen- 

 sionen mittelst autogener Lötung — also ohne Verwendung eines Lötmetalls 

 von niedrigerem Schmelzpunkt — hergestellt. Nach W. Crookes^) ist ein 

 Iridiumtiegel hart wie Stahl, so daß er beim Fallen usw. nicht wie ein 

 Platintiegel leidet. Längeres Sieden mit Königswasser, Erhitzen in der 

 Oasflamme, Schmelzen von Silikaten, Erhitzen von Blei und Zink bis zur 

 Verflüchtigung verträgt er unbeschädigt. 



6. Einige weniger edle Metalle. 



Speziell für Alkalischmelzen und zum Eindampfen starker Laugen 

 werden Nickel- oder Silbergefäße gebraucht. Zu Alkalischmelzen bei direkter 

 Rotglut sind Gefäße aus reinem Nickel gut geeignet. Jedoch erweist sich 

 das Metall in der Bunsenflamme nicht als so widerstandsfähig, daß Gefäße 

 daraus zu quantitativen Zwecken verwendet werden könnten ; die Korrosion 

 durch die Plammengase beruht wahrscheinlich auf der Bildung des flüch- 

 tigen Nickelkohlenoxyds (Nickelkarbonyls). Nickel schmilzt erst bei Weißglut. 



Auch Silbergefäße werden von schmelzendem Ätznatron kaum an- 

 gegriffen, wohl aber von schmelzendem Ätzkali, welches Silber in erheb- 

 licher Weise zu lösen vermag. Silbertiegel dürfen nicht auf dem Platindreieck 

 bis zum Glühen erhitzt werden, weil sonst die leicht schmelzbare Platin- 

 Silber-Legierung entsteht. Auch über der Gebläseflamme dürfen Silber- 

 tiegel nicht geglüht werden; dünnwandige Gefäße aus Silber schmelzen 

 schon über starken Spiritusflammen, da das MetaU bereits bei 1040° schmilzt. 



Für die meisten Alkalischmelzen sind Tiegel und Spatel aus Kupfer 

 ausreichend und wegen des viel niedrigeren Preises den Silbergefäßen vor- 

 zuziehen. Auch Kupferretorten oder -rundkolben sind für manche 



1) Vgl. G. Siebert, Über die Haltbarkeit vou Platintiegeln. Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 869 

 (1904), ferner W. Campbell, Platin und seine Zerstörung. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 11. 

 S. 246 (1905). 



■) Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 609 (1908). Royal Society. Sitzung vom 7. Mai 1908. 



